294 L’AIMANTATION DES ALLIAGES DE NICKEL ET DE COBALT 
tané et l’état de ferromagnétisme sollicité '. Les méthodes de 
recherches employées de part et d’autre de cette limite étaient 
tout à fait différentes. Au dessous du point de Curie on se ser- 
vait de la méthode du couple maximum de M. Weiss, déjà 
décrite plusieurs fois ?; au-dessus de cette limite on appliquait 
la méthode de l’attraction dans un champ magnétique non-uni- 
forme, décrite en détail dans un travail de MM. Weiss et Foëx :. 
Nous nous bornerons ici au rappel des deux méthodes. Pour 
les quelques modifications dans les instruments et dans la 
manière de faire l’expérience, nous renvoyons le lecteur à la 
thèse * dont le présent article est un résumé. 
RÉSULTATS 
Nous donnons ci-dessous un tableau des constantes des ellip- 
soïdes soumis à l’expérience. 
TaBLeau I 
dr d'après l'analyse : Masse : PR 
%% Ni °/% Ni | °% Co gr. Mesurée Interpolée 
100 Ni | 98,09 | 1,86 0,6831 8,190 | 8,790 
90 blen90,224 | 9,78 0,7089 8,799 | 8,805 
80 | 81,39 | 18,61 |  0,6468 8,872.) 116 
70 | 69,65 30,35 |  0,6320 8,716 8,830 
60 _ | — HI 06T40 5,895 | 8,842 
50 50,69 ! 49,31 0,6441 | 8,789 | 8,856 
40 39,57 | 60,43 0,6827 8,716. PE 
30 30,23 | 69,77 0,6505 | 8,768 8,882 
20 20,46 79,54 0,6765 | 8,755 8,895 
10 10,73 | 89,27 0,6778 8,870 8,906 
9 
100 Co = 100,00 0,6683 | 8,920 8,920 
! Voir pour ces définitions : P. Weiss, Arch. des Sc. phys. et nat. (4) 
1910, t. XXIX, p. 411. 
2 P. Weiss, J. de Phys. 1907 (4) t. VI. 665. P. Weiss et H. Kamer- 
lingh Onnes, Arch. Sc. phys. et nat. (4) t. XXX, 1910. F. Hegg, Arch. 
Sc. phys. et nat. 1910 (4) t. XXIX.. 
3 P. Weiss et G. Foëx, Arch. Sc. phys. et nat. 1911 (4) t. XXXI.. 
# Otto Bloch, Ueber die magnet. Eigenschaften der Nickel-Kobalt- 
Legierungen. Diss. Techn. Hochschule, Zürich 1912. Vierteljahresschrift 
der Naturf. Gesellschaft in Zürich, Jahrgang 1911, 56. 
